( 570 ) 



A cet effet, on a d'abord déterminé, par la méthode des 

 mélanges, la chaleur spécifique de l'étain et du plomb qui 

 ont servi à la préparation des alliages. 



Cette détermination était d'autant plus nécessaire que 

 les valeurs de la chaleur spéciflque de ces métaux n'élaient 

 pas connues pour des intervalles de température suffisam- 

 ment grands : les recherches de Bède (1), qui sont les plus 

 complètes à ma connaissance, ne se rapportant qu'à 

 une limite supérieure de température de \1%6 pour le 

 plomb. En outre, il n'était pas de trop de comparer la 

 chaleur des alliages à la chaleur des constituants, mesurée 

 à l'aide de ceux-ci mêmes; on éliminait, de cette manière, 

 les erreurs pouvant provenir d'une non identité des 

 matières employées. 



Chaleur spécifique du plomb. 



On a fait usage du calorimètre décrit par Berthelot dans 

 ses essais de mécanique chimique (page 159). 



Le plomb était découpé en petits fragments de la gros- 

 seur de grains de chanvre. On le chauffait, pour chaque 

 détermination, pendant deux heures au moins dans un 

 bain d'huile à température constante. Le métal était con- 

 tenu dans un appareil formé de trois tubes à réaction en 

 verre entrant librement l'un dans l'autre et dont l'espace 

 vide-annulaire, libre, com()ris entre l'un et l'autre tube, 

 était rempli par de l'ouate. Le thermomètre employé avait 

 sa boule au milieu des fragments de plomb; il était sou- 

 tenu d'ailleurs parce qu'il passait par un bouchon en liège 

 fermant le tube central. 



(1) Mémoires cour, et Mém. des sav. étrang. publiés par r Académie 

 royale de Belgique, coll. in-l", t. XXVII, 1853. | 



